somma delle variazioni che questa amalgama determina separatamente sul- 

 l'altre due del miscuglio : e la regola vale ancorquando l'amalgama da 

 unirsi al miscuglio sia eguale ad una delle due amalgame del miscuglio 

 stesso, come risulta dai due esempì seguenti: 



Zn^Sn^Pb"^ Zn^Sn^Pb* Zn^Sn^Pr/ Zn^Sn^Pb* 



hi— r»a = 1,471 = 2,748 ' | {{r,— r 13 )+(r 2 — r 23 )| = 1,392 = 2,730 

 r 23 — r ìn = 0,360 = 0,677 ; \ \ (r 2 — r 23 )+(r 3 — r 3 )( = 0,322 = 0,652 



» Per cui, posto che la regola, come per i miscugli delle soluzioni sa- 

 line, continui ad aver luogo anche per miscugli più complessi, se diciamo 

 K pq un coefficiente definito, come il coefficiente di contrazione delle soluzioni 

 saline, dalla relazione 



possiamo compendiare i fatti or ora discorsi colla relazione 

 m r lf.. | Kn + rQK» ±(r 1 +r,)K 1 ,+ |(r f +r,)K„ 



(i) *■„....„_->_,+ — + + 



■ 1 {i\ + /•„) Ei„ + 1 (r 2 -f- r,Q K 2 „ H hi + r ») Kn-l» 



~r 1 + 2H f- « — 1 



la quale permette di calcolare la resistenza di un miscuglio d'ordine qualunque 

 colla sola conoscenza delle resistenze delle amalgame semplici e dei coeffi- 

 cienti K dei loro miscugli binari. 



« 10. Cosicché, riassumendo le cose sopra riferite, si può dire che : 

 « 1° I metalli in lega col mercurio ne diminuiscono sempre la resi- 

 stenza, e: a) con molta rapidità e proporzionalmente alla loro quantità 

 disciolta, fino a che quella non eccede la metà circa di quella che rende 

 satura a 0° l'amalgama ; b) per gradi non costanti ', ma sempre meno ra- 

 pidi fino al punto di saturazione ; c) con minor rapidità del primo caso , 

 ma presso che ancora proporzionalmente alle quantità del metallo allegato,, 

 quando l'amalgama è più che satura. 



« Cosicché il metallo allo stato perfettamente solido e fluido determina 

 variazioni di resistenza nel mercurio che sono proporzionali alle quantità in 

 peso; nel primo caso però sono molto più piccole che non nel secondo; 



« 2° Dei diversi metalli vi sono proporzioni tali, espresse da fra- 

 doni molto semplici dei loro pesi molecolari, che, disciolte in un' eguale 

 e determinata quantità di mercurio, danno amalgame corrispondenti: 



« 3° Per i miscugli delle amalgame, formate colle piccole quantità 

 dei metalli allegati,- ha luogo la relazione (I) del numero precedente. 



Appendice. — Aggiungo che determinai la densità a 0°, il coefficiente 

 di dilatazione fra 0° e 25° e l'indice di rifrazione a 4°, 5 dei tre liquidi iso- 

 meri, l'aldeide propilica, l'alcole allilico e Y acetone acetica, non che dei 



